Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-133 (Year: 2007, Number: 133)
Era: 2004-2010
Section: Lásd a 37/2004.(VI.29.)BM rendeletet.
Paragraph Index: 468

3. ábra: Tal pas bronz hen ger, egyik vé gén zárt: fe lül né zet és ol dal né zet met szet tel, mé re tek mm-ben Jelölések az 1 – 3. ábrához: 1) négy sor ban öt-öt fu rat, át mérõ 0,5 mm 2) réz 3) ólom le mez, be lül cent ri kus kúp pal 4) négy, kb. 46 mm x 56 mm méretû nyí lás a ke rü let men tén egy for ma tá volsá gok ra. 120° 15,6 120° 72° 72° 1,5 x 45° 5 5 5 5 15,7 R3 R4,5 2007/133/II. szám 2.3.2 A 4.1 osz tály nitrocellulóz ke ve ré ke i re vo nat ko zó fel té te lek 2.3.2.1 A nitrocellulóz 132 °C-on tör ténõ fél órás melegítése során nem szabad hogy szemmel látha tó sár gás bar na nitrózus gá zo kat fej lesszen. A gyul la dá si hõ mér sék let nek meg kell haladnia a 180 °C-ot. Lásd a kö vetkezõ 2.3.2.3 – 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) és 2.3.2.10 be kezdést. 2.3.2.2 3 g plasztifikált nitrocellulóz 132 °C-on való egyórás melegítése során nem szabad hogy szem mel lát ha tó sár gás bar na nitrózus gõ zö ket fej lesszen. A gyul la dá si hõ mér sék let nek meg kell ha ladni a 170 °C-ot. Lásd a kö vetkezõ 2.3.2.3 – 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) és 2.3.2.10 be kez dést. 2.3.2.3 Ha az egyes anya gok köz úti szál lí tá sá nak meg en ge dett vol tá ra néz ve vé le mény kü lönb ség me rül fel, a kö vet ke zõk ben rész le te zett vizs gá la to kat kell el vé gez ni. 2.3.2.4 Amennyi ben a ké mi ai ál lan dó ság vizs gá la tá ra eb ben a fe je zet ben nem sze rep lõ, más vizsgá la ti mód szert vagy el já rást al kal maz nak, ezek nek a mód sze rek nek ugyan azt az eredményt kell ad ni uk, mint ha a vizs gá la to kat a kö vet ke zõ mód sze rek kel vé gez ték vol na. 2.3.2.5 A hõ ál ló ság kö vet ke zõk ben le írt meg ha tá ro zá sa so rán a vizs gá lan dó anya got tar tal ma zó szá rí tó szek rény hõ mér sék le te az elõ írt tól 2 °C-nál na gyobb mér ték ben nem tér het el; a vizs gá la ti idõ tar ta mot a 30 vagy 60 per ces vizs gá la tok nál leg fel jebb két per ces el té rés sel be kell tar ta ni. A szá rí tó szek rényt úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a vizs gá lat hoz elõ írt hõ mérsék le tet a min ta be he lye zé se után leg ké sõbb öt perc múl va el ér je. 2.3.2.6 A 2.3.2.9 és 2.3.2.10 be kezdés szerinti vizsgálatok elõtt a mintákat legalább 15 órán át kell szá rí ta ni szo ba hõ mér sék le ten, ki iz zí tott és gra nu lált kal ci um-klo rid dal töl tött vákuum -ex szik ká tor ban. En nek so rán a min tát vé kony ré teg ben kell el te rí te ni, ezért a nem porszerû vagy nem szálas mintát apró da rabokra kell vag dalni, le kell reszelni vagy össze kell törni. Az ex szikkátorban a nyo másnak 6,5 kPa-nál (0,065 bar-nál) ki sebbnek kell len nie. 2.3.2.7 Az elõ zõ 2.3.2.6 be kez dés ben le írt fel té te lek mel let ti szá rí tás elõtt a 2.3.2.2 be kez dés szerin ti anya go kat jól szel lõz te tett szá rí tó szek rény ben elõ szá rí tás nak kell alá vet ni 70 °C állan dó hõ mér sék le ten mind ad dig, amíg a 15 per cen be lül mért tö meg csök ke nés nem haladja meg az ere deti tömeg 0,3%-át. 2.3.2.8 A 2.3.2.1 be kezdés szerinti gyen gén nitrált nitrocellulózt elõ zetesen az elõzõ 2.3.2.7 bekez dés sze rin ti fel té te lek mel lett elõ szá rí tás nak kell alá vet ni, ez után azt leg alább 15 órán át ex szik ká tor ban kon cent rált kén sav fö lött kell tar ta ni. 2.3.2.9 Ké mi ai ál lan dó ság vizs gá la ta hõ ha tás ra

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/0d882f513f9b973bf309a0161e7e832ced43c30a/dokumentumok/0e383978b69b712d17cac8128d479791350b3d64/letoltes